494 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



un poids dix fois supérieur à celui qui est indiqué par l'égalité suivante : 



aVHJ^ + 7Si = 2Y^Si + 5SiO\ 



» Pendant cette préparation, la plus grande partie du vanadium est 

 volatilisée, et il ne reste, si la chauffe n'a pas été trop longue, qu'un petit 

 lingot de siliciure V^Si. A la partie supérieure de ce lingot on trouve tou- 

 jours une petite quantité d'une matière noire, amorphe, non attaquable par 

 les acides et les alcalis, et qui se sépare facilement du siliciure blanc à 

 aspect métallique. On réduit ce siliciure en petits fragments, puis on le 

 chauffe avec de l'acide sulfurique concentré pendant 2 heures. Après lévi- 

 gation à l'eau, on le concasse sous forme d'une poudre grossière qui est 

 maintenue dans une solution bouillante de potasse à 10 pour 100. Enfin, on 

 traite par le bromoforme, pour séparer quelques cristaux de graphite. 



» 2** Nous avons encore obtenu ce siliciure par l'action du silicium sur 

 le carbure de vanadium ('). Ce dernier composé, étant stable et peu volatil 

 à la température du four électrique^ permet de maintenir à l'état liquide 

 un excès de vanadium en présence du silicium liquide. A cet effet, nous 

 avons chauffé un mélange d'oxyde de vanadium, de sihcium et de carbone 

 répondant à l'égalité suivante : 



2^/293 + 2Si + 3C = 2y-Si + 3C0S 



en ayant soin toutefois d'augmenter de -^ le poids de l'oxyde de vanadium. 

 Ce mélange est chauffé dans un creuset de charbon pendant 4 minutes 

 avec un courant de 5oo ampères sous 5o volts. Le culot très bien fondu, 

 retiré du creuset, renfermait un mélange de siliciure V^Si et du carbure de 

 vanadium VC. 



» Pour obtenir le siliciure pur, la masse concassée est chauffée plusieurs 

 heures avec de l'acide azotique à 5o pour 100 qui détruit tout le carbure, 

 puis avec une solution de potasse à 10 pour 100. 



» 3** Enfin, nous avons utilisé le siliciure de cuivre, maintenu à son 

 point d'ébuUition, pour faire réagir un excès de vanadium sur le silicium. 



)) Nous avons préparé tout d'abord le mélange suivant : oxyde de vana- 

 dium, V*0% i5 parties; silicium, 7; cuivre, 2. Nous avons chauffé ensuite 

 ce mélange au four électrique, dans un creuset de charbon, pendant 

 4 minutes avec un courant de 700 ampères sous 5o volts. Le bain liquide 



(*) H. MoissAN^ Étude de la fonte et du carbure de vanadium {Comptes rendus, 

 t. CXXII, 1896, p. 1297, et Le Four électrique, p. 241. 



